I 30 FORCE ÉLECTROMOTRICE 



(Anlauffarben). Les constantes optiques dans cet état 

 avaient les valeurs ' : 



m = 0.75 k = QA1 ïf= 66°U' <jT = 4 8°40' 



Une aussi grande différence entre les valeurs des cons- 

 tantes optiques dans cet état et celles trouvées lorsque 

 le chrome était propre nous montre que la couche 

 d'oxyde qui s'était formée à la surface du miroir, pro- 

 bablement par suite de la haute température du In Cl* 

 était relativement très épaisse. Cependant cette couche 

 d'oxyde n'a pas influencé en quoi que ce soit l'activité 

 du chrome. Pour expliquer ce fait qui paraît assez 

 invraisemblable au premier abord, on peut faire l'hy- 

 pothèse suivante : la couche d'oxyde ne reposait pro- 

 bablement pas directement sur la surface même du 

 chrome, mais s'en trouvait à une certaine distance, 

 très petite d'ailleurs, mais suffisante pour que, au point 

 de vue électromoteur, ce fût comme si le métal avait 

 été exempt d'oxyde. Car, si tel n'avait pas été le cas, 

 il aurait fallu une certaine quantité d'énergie pour 

 dissoudre la couche d'oxyde reposant directement sur 

 la surface du métal, et l'énergie électromotrice n'aurait 

 pu rester la même, voire même être un peu supérieure 

 à celle observée dans le cas où le métal actif était 

 exempt d'oxyde. 



J'ai ensuite plongé le chrome oxydé dans de l'acide 



1 C'est à peine si de telles valeurs des constantes optiques cor- 

 respondent encore à la réflexion métallique, car, d'après M. Drude, 

 pour tous les métaux soumis jusqu'ici à l'expérience, q> est com- 

 pris entre 70° et 80°, 4 entre 20° et 40°. 



